다음 으로 , 이 노광 후 의 유리 기판 을 0 . 05 ％ 수산화 칼륨 수용액 을 사용 하 여 , 24 ℃, 0 . 1 ㎫ 의 압력 으로 60 초간 현상 하 고 , 도막 의 미노 광부 를 제거 하 였 다 . 그 후 , 열풍 건조기 를 사용 하 여 230 ℃ 에서 30 분 간 가열 경화 처리 를 행하 고 , 감광성 수지 조성물 의 경화 막 을 얻 었 다 .